46 F. Einue, Vergleichende Untersucliung-eii über die Methoden 



Zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Gesteinen be- 

 dient man sich im allgemeinen würfelförmiger Probekörper 

 von gewöhnlich 5 — 7 cm Kantenlänge ^ Natürlich müssen 

 die Würfel recht „schonend" hergestellt werden. Grobe Be- 

 handlung des Materials bei seiner Bearbeitung zu Druck- 

 körpern, z. B. durch Hammerschläge, kann die Festigkeit 

 stark erniedrigen. Die Druckflächen müssen genau eben und 

 einander parallel sein, was sich durch sorgfältigstes Ab- 

 schleifen erreichen läßt. Für gewöhnlich zerdrückt man die 

 Würfel zwischen den peinlich eben bearbeiteten, harten (guß- 

 eisernen oder stählernen) Druckplatten einer Presse, die mit 

 einer Vorrichtung zum Ablesen der in ihr wirkenden Kräfte 

 versehen ist. Von den Druckplatten ist meist eine in einem 

 Kugellager beweglich, so daß für glattes x\nliegen am Probe- 

 würfel und für zentrischen Kraftangriff gesorgt ist. 



Der Versuch geht in der Weise vor sich, daß man den 

 Druck so lange verstärkt, bis Zusammenbruch des zu unter- 

 suchenden Materials erfolgt. 



Als Druckfestigkeit nimmt man den Mittelwert von 

 mehreren Versuchen. Man kennzeichnet die Festigkeit durch 

 Angabe der Maximalbelastung in Kilogrammen auf den Quadrat- 

 zentimeter des Würfelquerschnitts. 



Die Zerstörung äußert sich bei einem solchen Experiment, 

 im Falle völliger Regelmäßigkeit, in der Weise, daß sich von 

 den vier freien Würfelseiten Platten ablösen und die Zer- 

 störungszonen in steter Verjüngung nach innen voranschreiten. 

 Schließlich erfolgt plötzlicher Zusammenbruch. Es bleiben 

 die an den Druckplatten anliegenden Würfelflächen unversehrt, 

 und man erhält so pyramidenförmige Körper, wie es z. B. die 

 Textfig. 1 bei einem künstlichen Konglomerat (Beton) zeigt. 



Man hat nun schon früher beobachtet, daß die Druck- 

 festigkeitszalil sehr wesentlich von der Form des Probestücks 

 und von der Art der Anstellung des Versuchs abhängt. Be- 

 nutzt man nicht Würfel, sondern im Verhältnis zu letzteren 

 niedrige Körper, also Platten, oder anderseits solche mit 

 stärkerer Längenentwicklung, also Säulen, so erhält man 

 andere Werte, und zwar sind die Differenzen sehr beträchtlich. 



^ 7,07 cm Kantenläng-e entsprechen 50 qcm Druckfläche. 



